Antimonoxyd-Bleis und -Baryums mit salpetersaurem Kalium. 261 



grössere Krystalle herzustellen, welche nicht die oben erwähnte 

 bröcklige Beschaffenheit zeigen und es daher gestatten, orien- 

 tirte Schliffe nach mehreren Richtungen an einem Individuum 

 auszuführen. Es erscheint daher zweckmässig, einstweilen noch 

 von einer Erklärung der Erscheinungen, welche diese Kry- 

 stalle darbieten abzusehen und nur festzustellen, 1) dass die 

 geometrische Ausbildung der Krystalle hexagonal ist, 2) dass 

 die Ätzfiguren auf die trapezoedrisch-hemiedrische Gruppe 

 dieses Systems hinweisen , 3) dass die Krystalle sich theils 

 aus zahlreichen zweiaxigen Lamellen aufbauen, theils eine 

 fasrige Structur besitzen, 4) dass bisweilen in Krystallen, 

 welche aus Lamellen aufgebaut sind, in Schnitten unter 45° 

 geneigt zur hexagonalen Verticalaxe optische Einaxigkeit zu 

 beobachten ist. 



Mischkry stalle. 



Die optischen Eigenschaften der Mischkrystalle , denen 

 nach der obigen Analyse die Zusammensetzung 5[Ba(SbO) 2 

 (G 4 H 4 6 ) 2 + KNOJ + 3[Pb(SbO) 2 (C 4 H 4 6 ) 2 + KN0 3 ] zu- 

 kam, zeigten ein Verhalten, welches sich dem des reinen 

 Baryum-Salzes sehr näherte. In Schliffen senkrecht zur Verti- 

 calaxe erschien das Mittelfeld bisweilen etwas radialfasrig. 

 Die Eandfelder besassen einen Axenwinkel von 30—40°, also 

 einen kleineren als die reinen Baryum- und Blei-Verbindungen ; 

 auch die Dispension der optischen Axen ist nicht so stark, 

 wie bei ersterem. In einem Falle wurde sogar in den Rand- 

 feldern ein Axenwinkel von nur ungefähr 10° beobachtet. 

 Schliffe parallel zur Verticalaxe zeigten eine Auslöschung 

 zur Prismenkante, einige Theile in ihnen besassen dagegen 

 eine Auslöschungsschiefe von 10°. 



Die hier untersuchten Substanzen wurden von mir im 

 zweiten chemischen Institut der Universität dargestellt. 



Berlin, März 1893. 



